Krystallographie. Mineralphysik. 3 



absolute Zahlenwerthe für die Härte zu erlangen. Bei diesen Versuchen 

 werden eine ebene Platte und eine Linse des betreffenden Materiales gegen 

 einander gepresst. Die entstehende Druckfläche, deren Durchmesser (immer) 

 mit d bezeichnet werde, wächst mit dem ausgeübten Gesammtdruck p 

 (in kg). — Die Messungen an Glas und Quarz ergaben, dass der Druck 

 auf die Flächeneinheit Pj = p/d 2 (in kg pro mm 2 ) ebenfalls, wenn auch 

 langsamer, wächst, dass hingegen der Quotient q == p/d 3 constant bleibt. 

 Bei einem bestimmten Werthe Pj von Pj tritt dann plötzlich ein peri- 

 pherischer, überraschend feiner und regelmässiger Sprung ein. 

 Dieser Grenzwerth des im Mittelpunkte der Druckfläche in normaler Rich- 

 tung herrschenden Einheitsdruckes ist nach der Definition von H. Hertz 

 die Härte des betreffenden Körpers. Der Sprung ist bei Glas genau kreis- 

 förmig, bei Quarz an einer Platte parallel zur Basis hält er sich zwischen 

 der kreisförmigen, sechseckigen und dreieckigen Form. — Ganz anders 

 verhalten sich Steinsalz und Flussspat h. Bei Steinsalz war die 

 Grösse q nicht constant, sondern nahm beträchtlich ab, während p wuchs ; 

 p x nahm nur* anfangs ein wenig, später aber gar nicht mehr zu, so dass 

 ein Grenzwerth P 3 erreicht wurde. Demgemäss trat ein Sprung 

 nicht auf, dagegen verschwand die Druckfläche bei der auf jede höhere 

 Belastung folgenden Entlastung nicht völlig, sondern es blieb ein Anfangs 

 kleiner, später immer grösserer Theil zurück, und schliesslich zeigte die 

 Platte nach dem Herausnehmen aus dem Apparat eine bleibende Deforma- 

 tion, nämlich eine kugelförmige Mulde, welche von Unstetigkeiten 

 ganz frei und so klar war, dass man z. B. ihren Krümmungsradius trotz 

 ihrer fast mikroskopischen Kleinheit nach optischen Methoden bestimmen 

 konnte. Auf der Linse zeigte sich eine bleibende Abplattung. Diese De- 

 formationen wachsen mit dem Drucke. Am Flussspath verliefen die Ver- 

 suche in ganz analoger Weise, nur dauerte es ein wenig länger, bis sich p : 

 dem constanten Werthe näherte. Auch treten hier zuweilen Spalten in 

 Systemen von dreieckigem Charakter auf, welche die Mulde durchsetzten. 

 Wurde jedoch bei der ganzen Versuchsreihe möglichst allmählich und mit 

 der äussersten Vorsicht zu Werke gegangen, so blieb auch hier die Mulde 

 von Unstetigkeiten frei. Demnach gehören Steinsalz und Fluss- 

 spath zu den plastischen Körpern, während Glas und 

 Quarz spröde Körper sind. — Eine gewisse Mittelstellung zwischen 

 den spröden und den plastischen Stoffen, wenn auch deutlich nach der 

 Seite der ersteren hin, nimmt der Kalkspath ein. Es tritt an Platten 

 parallel einer Spaltfläche zwar ein Sprung auf, er bildet sich aber nicht 

 plötzlich wie bei Glas und Quarz, sondern ganz successive, derart, 

 dass zunächst nur ein kleines Stück sichtbar wird, das sich bei weiterer 

 Drucksteigerung ausbreitet und zuletzt meist schliesst ; die Grundform des 

 Sprunges ist ein Rhombus mit abgerundeten Ecken. Das allmähliche Ent- 

 stehen des Sprunges kündigt sich durch ein eigenthümliches Knistern im 

 Voraus an, bei einem Drucke, bei dem man, auch bei starker Vergrösserung 

 noch keine Unstetigkeit zu sehen vermag. Bei der Steigerung des Druckes 

 wird die Zunahme von p x immer schwächer, völlige Constanz tritt aber 



a* 



